( 420 ) 



CHIMJE. — Sur la dureté et la densité du charbon de sucre pur. 

 Note de M. F. Monier. 



(Renvoi à l'examen de M. Berthelot.) 



« 1° Le sucre candi en gros cristaux blancs renferme un dix-millième et 

 demi de cendre, et donne, en vase clos, 17318 pour 100 de carbone que 

 l'on peut considérer comme pur (i). La densité de ce charbon oscille entre 

 1,81 et 1,85. Cette détermination présente quelques difficultés; il faut, 

 en effet, maintenir le flacon qui renferme la poudre et l'eau distillée à la 

 température de 100 degrés pendant une heure, pour en chasser complète- 

 ment les bulles de gaz. 



» 2° Le charbon précédent, obtenu à une température relativement 

 basse (900 à 1000 degrés), coupe le verre très-facilement, et sa dureté croît 

 avec la pureté du sucre soumis à l'expérience; mais sa cohésion est très- 

 faible. Ainsi, en coupant le verre, il s'écrase en même temps sur la partie 

 rayée; cela tient évidemment à sa grande porosité. 



» Je suis parvenu à le rendre très-compacte, en mélangeant sa poudre à 

 25 ou 3o pour 100 de sirop, et tassant cette pâte dans un tube de porcelaine 

 fermé à un bout ; en chauffant ensuite au rouge, j'obtiens un cylindre de 

 carbone encore très-poreux, mais s'écrasant difficilement. Pour le rendre 

 plus dense, il suffira de le plonger dans du sirop bouillant; en laissant re- 

 froidir, le sucre pénétrera à l'intérieur du charbon, et, si on le porte de 

 nouveau au rouge blanc, une nouvelle couche de carbone se déposera 

 dans toutes ses petites cavités, tout en augmentant sa dureté. On pourra 

 répéter plusieurs fois cette même expérience avec du sirop pur. Le crayon 

 de graphite, qu'on obtient ainsi à une température de 900 à 1000 degrés, 

 raye légèrement le quartz; à une température plus élevée (1200 à i3oo de- 

 grés), sa dureté paraît êti'e celle de la topaze, mais elle est moins grande 

 que celle du corindon ou de l'énieri. 



» 3" Je suis parvenu aussi à agglomérer la poudre de ce charbon avec 

 20 à aS pour 100 de goudron, saturé de brai sec; j'ai obtenu ainsi plus 

 facilement des charbons denses, mais renfermant plus de cendres que le 

 précédent. 



» Le coke qui a subi une demi-combustion raye également le verre; 

 mais sa dureté peut provenir de la silice; il renferme, en effet, de 20 à 3o 



(i) Ce cliarbou renferme ù peu prés un millième de cendre. 



